117 



IV. Bei prismatischen Eisenstaben zeigt sich — i m G e g e n- 

 satze zu Stall 1st a ben — keine Verscbiedenheit dcs elcktro- 

 raagnetischen Verhaltens im Vergleiche mit riinden Staben. 



V. Biindel aus prismatischen Staben, welche ohne Zwischen- 

 raume zusammengeftigt sind, wirken wie massive Stabe von 

 gleicher Form, somit auch iiberhaupt wie gleichschwere massive 

 Stabe von gleicher Lange. 



VI. Biindel aus getrennten Staben, d. h. aus Staben, welche 

 durch indifferente Zwischenlagen in gewissen Entfernungen von 

 einander gehalten werden, — und audi rohrenformig angeord- 

 nete (hohle) Stabblindel zeigen schon bei geringen und noch 

 mehr bei mittleren Sattigungsgraden rascher zunehmende 

 Magnetisrnen als Biindel aus denselben aber dicht beisammen 

 liegenden Staben. 



VII. Weite Rohren ausdiinnemEisenblecli zeigen eine schon 

 bei geringen magnetisirenden Kraften auffallende, bei mittleren 

 Sattigungsgraden am meisten hervortretende, bei starkeren ma- 

 gnetisirenden Kraften aber rasch wieder abnehmende Uberlegen- 

 heit iiber gleichschwere massive Stiibe von gleicher Lange bei 

 Anwendung gleicher Stromstarken, wahrerid engere Rohren viel- 

 mehr hinter den ihren Gewichten entsprechenden Magnetisirun- 

 gen zuriickbleiben, ohne jedoch dabei grossen Abweichungen 

 von der Miiller'schen Formel zu unterliegen. (Die beschrie- 

 benen Erscheinungen zeigen sich bei weiten Rohren aus sehr 

 diinnen Blechen in so hohem Grade, dass z. B. bei einem der 

 mitgetheilten Versuche die Wirkung eines solchen Rohres bei 

 einer gewissen Stromstarke der eines massiven Stabes von meni- 

 als dreizehnfacheniGewichtebei gleicher Stromstarke gleichkam.) 



VIII. Aggregate von Eisenfeilspahnen in die Form eines Cy- 

 linders gebracht und der Einwirkung eines magnetisirenden 

 Stromes ausgesetzt, zeigen hinsichtlich der temporaren Ma- 

 gnetisirung ein almliches Verhalten wie sehr harte Stahlstabe, 

 doch gibt sich dabei eine noch geringere Magnetisirbarkeit zu 

 erkennen, sowohl durch eine langsamere Zunahme der magne- 

 tischen Momente als audi durch einen viel kleineren Betrag 

 ihrer absoluten Werthe, wahrend anderseits der magnetische 

 Riickstand — natuiiich viel kleiner als beim Stahl — ungefahr 

 dem bei diinnen Eisendrahten vorkommenden entspricht. 



